l82 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MAGNÉTISME. — Variations thermiques de l'aimantation de la pyrrhotine et 

 de ses groupements cristallins. Note de MM. Pierre Weiss et J. KuiNZ, 

 préseatée par M. J. Yiolle. 



La pyrrhotine perd son ferromagnétisme à la température de 348". Ses 

 propriétés, à diverses températures, ont été étudiées par la méthode des 

 couples exercés par un électro-aimant tournant sur la substance suspendue 

 à un ressort de torsion. Elle était chauffée par un four électrique placé 

 entre les pièces polaires. Nous avons découvert, au cours de cette étude, 

 qu'il existe deux espèces de pyrrhotines, à propriétés distinctes, les cristaux 

 compacts de Morro Velho, d'une part, et les masses feuilletées de Morro 

 Velho, de New-Jersey et de Bodeumais, de l'autre. 



Les premières, que nous appellerons normales et auxquelles se rap- 

 portent les Notes (' ) publiées précédemment par l'un de nous, possèdent 

 à toutes les températures la propriété du plan magnétique, au sens qui 

 résulte de la dernière Note, page 1687. On peut donc fonder la méthode de 

 mesures sur les propriétés de ce plan. 



L'intensité à saturation décroît d'abord lentement quand on élève la 

 température, puis de plus en plus vite pour tomber rapidement à zéro 

 à 348*^. La courbe 1, qui la représente en fonction de la température, res- 

 semble à une parabole dont l'axe coïncide avec l'axe des températures et 

 le sommet est à 348". L'intensité d'aimantation repasse par les mêmes va- 

 leurs aux températures décroissantes; il y a réversibilité thermique. 



Si les phénomènes résiduels sont dus à l'action mutuelle des molécules 

 magnétiques, le champ coercitif doit décroître comme l'intensité d'aiman- 

 tation et l'aire d'hystérèse d'un cycle déterminé comme le carré de cette 

 intensité. Les points marqués dans le voisinage de la courbe 1 montrent 

 qu'il en est bien ainsi. 



Dans le deuxième groupe de pyrrhotines, que nous appellerons anor- 

 males, le plan magnétique n'est qu'un plan d'aimantation maxima qui, aux 

 températures ordinaires, a souvent des propriétés assez voisines de celui 

 des substances normales, mais qui les perd lentement d'abord, puis de plus 

 en plus vite aux températures élevées. La méthode expérimentale ayant été 



(^) Comptes rendus, t. CXL, 1905, p. i332, i532 et 1587. 



